## PEMANFAATAN BIOMASSA BATANG PISANG (Musa  paradisiaca)

## YANG TERIMMOBILKAN PADA ABU BATU BARA
SEBAGAI PENGADSORPSI ION LOGAM BESI (Fe)
Saibun Sitorus 1 , Otta Vianus 2
1 Dosen Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Mulawarman
2 Alumni MahasiswaProgram Studi Kimia Fakultas MIPA, Universitas Mulawarman Jl.Barong Tongkok No.4 Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
Email : meinpensieve@gmail.com Email:Ottavianus0707@gmail.com

## Abstract
The using of banana stem biomass (Musa paradisiaca) was immobility at ash coal as an adsorb  in  metal  ions  iron  (Fe)  have  been  researhed.  The  adsoption  capacity  determine  of metal  ions  iron  (Fe)  used  Isoterm  Langmuir.  The  analysis  of  metal  ions  iron  (Fe)  by  using spectrophotometer UV/Vis and characterization of fungtional group at biomass applies FTIR. The  result  of  this  research  shows  that  banana  stem  biomasa  (Musa  paradisiacal)  was immobility at as coal could adsorb metal ions iron (Fe). The optimum condition was achieved at  the  pH  5  (5,4196  mg/L),  with  optimum  period  of  60  minutes  (5,4280  mg/L),  proportion mass at 0,5:1 gram (5,5699 mg/L)  and adsorption capacityof ion iron (Fe)  (2,51004 mg/g). Fungtional groups in banana stem biomass (Musa paradisiaca) was immobility at ash coal  as an adsorb in metal ions iron (Fe) be hydroxyl (-OH), carboksyl (-COO - ), sylocsan and sylanol
Keywords : Biomass, Musa paradisiaca, ash coal, ,adsorption, metal ions iron (Fe)

## Pendahuluan
Limbah  cair  sebagai  hasil  samping  dari  aktivitas  industri  sering  menimbulkan permasalahan  bagi  lingkungan.  Limbah  cair  tersebut  mengandung  bahan-bahan  berbahaya dan  beracun  yang  keberadaannya  dalam  perairan  dapat  menghalangi  sinar  matahari menembus  lingkungan  akuatik,  sehingga  mengganggu  proses  biologis  yang  terjadi  di dalamnya (Widhianti, WD, 2010)
Hingga saat ini usaha untuk menanggulangi pencemaran lingkungan masih merupakan hal  yang rumit dan mahal karena harus melewati berbagai tahapan yang kompleks, sehingga telah  banyak  penelitian  dilaksanakan  untuk  mencari  suatu  solusi  yang  murah  namun  efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Namun dalam kenyataannya selalu masih ada limbah yang dihasilkan  dari  suatu  kegiatan  industri  dengan  kandungan  yang  kompleks  (Hidayatullah, 2002)
Batang pisang berpotensi digunakan sebagai adsorben. Hal ini disebabkan      karena batang pisang banyak mengandung kadar hidrat arang atau karbon    sekitar 49 gram tiap 100 gram berat kering batang pisang.  Struktur karbon  mengandung gugus fungsional polar yakni gugus  karboksil,  hidroksil  dan  karbonil  yang  mampu  melakukan  interaksi  dengan  senyawa atau ion dalam media gas atau cair (Widhiati, I.A.G, 2012).
Biosorpsi  menggunakan  biomassa  ini  memiliki  beberapa  kelemahan,  antara  lain ukurannya  kecil,  berat  jenisnya  rendah  dan  mudah  rusak  karena  dekomposisi  oleh mikroorganisme  lain.  Kesulitan  ini  dapat  diatasi  dengan  melakukan  imobilisasi  untuk meningkatkan  sifat  fisis  dan  kimianya  menggunakan  abu  batu  bara  (Pratiwi,  N.,  2009). Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  seberapa  besar  kapasitas adsorpsi ion logam besi (Fe) oleh biomassa batang pisang yang terimmobilkan pada abu batu
bara yang dipengaruhi oleh waktu kontak, pH dan perbandingan massa dari biomassa batang pisang dan abu batu bara serta identifikasi gugus fungsionalnya

## Metode
Batang pisang dicuci kemudian batang pisang yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan  blender,  diayak  menggunakan  ayakan  200  mesh.  Kemudian  biomassa  dicuci dengan  HCl  0,1  N  dan  di  sentrifuge  pada  2800  rpm.  Endapan  di  saring  dan  dicuci  dengan aquadest.Kemudian untuk mengetahui apakah dalam biomassa batang pisang masih  terdapat ion  Cl - ,ditambahkan  AgNO 3 kepada  air  cucian  endapan.Kemudian  endapan  dikeringkan dalam oven pada suhu 60  C selama 2 jam dan disimpan dalam desikator, kemudian disaring menggunakan saringan 200 mesh.
Abu  batu  bara  di  cuci  dengan  HCl  0,1  M  beberapa  kali  untuk  menghilangkan pengotor  dan  kemudian  dicuci  dengan  aquadest.  Kemudian  abu  batu  bara  ini  dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 60  C. Biomassa batang pisang dan abu batu bara yang telah  siap  di  gunakan  di  analisis  kadar  proksimatnya.  Sebanyak  1  gram  biomassa  batang pisang  yang  telah  di  preparasi  dianalisis      menggunakan  alat  TGA  Analizer  LECO  701. Dilakukan hal yang sama untuk abu batu bara.
Biomassa  batang  pisang  dan  abu  batu  bara  yang  telah  dipreparasi  dan  di  analisis kadar  proksimatnya  kemudian  digunakan  sebagai  pengadsorpsi  ion  logam  besi  (Fe)  dengan menggunakan  parameter  variasi  pH,    waktu  kontak,  konsentrasi  dan  perbandingan  massa. Variasi pH mulai pH 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, variasi waktu kontak dimulai dari 15, 30, 45, 60, 90 dan  120  menit,  variasi  konsentrasi  20,  40,  60,  80  dan  100  mg/L  dan  perbandingan  massa biomassa batang pisang dan abu batu bara  0,5:0 ; 0,5; 0,5 ; 0,5:1 ; 0,5:1,5 dan 0,5:2 gram.
Pengolahan  data  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  dengan  analisis  data-data  yang diperoleh, seperti identifikasi spektrum FTIR gugus fungsi ,membuat grafik hubungan antara pH, waktu kontak dan konsentrasi ion logam besi (Fe), perbandingan massa biomassa batang pisang  dan  abu  bara  dengan  daya  adsorpsi  terhadap  logam  ion  logam  besi  (Fe)  serta  kurva linearitas  Langmuir  dalam  adsorpsi  ion  logam  besi  (Fe)  oleh  biomassa  batang  pisang  yang terimmobilkan pada abu batu bara

## Hasil dan Pembahasan

## 1.Hasil Preparasi Biomassa Batang Pisang
Biomassa  dengan  ukuran  200  mesh  kemudian  dicuci  dengan  HCl  0,1  N  untuk menhilangkan pengotor dan melarutkan logam  yang mungkin  yang terdapat dalam biomassa yang mungkin dapat mempengaruhi proses adsorpsi. Reaksi kimia yang terjadi :
M-Biomassa + 2HCl  M 2+ + 2Cl - + 2H-Biomassa…… (1)
Endapan  disentrifuge  pada  2800  rpm  kemudian  disaring  dan  dicuci  dengan  aquadest berkali-kali  hingga  bersifat  netral.Dimana  kenetralannya  diketahui  dengan  menambahkan AgNO 3 pada  air  pencucian,  jika  pada  air  cucian  membentuk  endapan  putih,  maka  biomassa tersebut masih mengandung ion Cl - , sedangkan jika pada air cucian tidak terbentuk  endapan putih, maka dipastikan biomassa tidak mengadung ion Cl - . Reaksi yang terjadi yaitu:
Ag + + Cl -  AgCl (s) ……………… (2)
Setelah  bersifat  netral,  maka  endapan  tersebut  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu 60  C selama 2 jam dan disimpan dalam desikator, kemudian diayak kembali hingga lolos 200 mesh.  Diayak  dan  biomassa  yang  telah  siap  digunakan  kemudian  di  analisa  kadar  karbonya dengan analisa proksimat menggunakan  Thermogravimetri Analizer (TGA) LECO 701.
Tabel 1  Hasil Uji Proksimat Biomassa  Batang Pisang
No Sifat yang diuji % hasil 1 2 3 4 Kadar air Kadar abu Kadar yang menguap Kadar karbon 7,79 6,09 38,92 47,20

## 2.Hasil Preparasi Biomassa Abu Batu Bara
Abu  batu  bara  dicuci  dengan  HCl  0,1  N  berkali-kali  untuk  menghilangkan  pengotor dan melarutkan logam yang terdapat dalam abu batu bara tersebut. Dimana reaksi yang terjadi adalah:
M-Abu batu bara + 2HCl  M 2+ + 2Cl - + 2H-Abu batu bara……….(3)
kemudian  dicuci  dengan  aquadest  berkali-kali  dan  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  60  C selama  30  menit  pada  suhu  60  C.    Abu  batu  bara  yang  telah  siap  digunakan  kemudian  di analisa  kadar  karbonya  dengan  analisa  proksimat  menggunakan  Thermogravimetri  Analizer (TGA) LECO 701
Tabel 2. Hasil Uji Proksimat Abu Batu Bara
No Sifat yang diuji % hasil 1 2 3 4 Kadar air Kadar abu Kadar yang menguap Kadar karbon 1,12 97,25 1,45 0,18

## 3. Pengaruh Variasi pH Terhadap Adsorpsi Ion Logam Besi (Fe)
Gambar 1   Grafik hubungan variasi pH terhadap konsentrasi ion logam besi (Fe) teradsorpsi
Derajat keasaman (pH) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses penjerapan logam  oleh  biomassa.  pH  akan  mempengaruhi  muatan  situs  aktif  atau  ion  H + akan berkompetisi dengan kation untuk berikatan dengan situs aktif yang terdapat dalam biomassa. Selain  itu  pH  juga  akan  mempengaruhi  spesies  logam  yang  ada  dalam  larutan  hingga  akan mempengaruhi  terjadinya  interaksi  ion  logam  dengan  situs  aktif  adsorben  Pratiwi,  N.dkk.
2009. Dari gambar 1 terlihat jelas bahwa pH larutan sangat berpengaruh pada proses adsorpsi. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh kadar ion logam besi (Fe) yang teradsorpsi oleh biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara,  dimana  terjadi  adsorpsi logam dimulai pada pH 1 sebesar 2,4583 mg/L, pada pH 2 sebesar 4,6190 mg/L, pada pH 3 sebesar 5,2140 mg/L. pada pH 4 sebesar  5,3737 mg/L, pada pH 5 sebesar 5,4196 mg/L dan pada  pH  6  Sebesar  5,1796  mg/L.  Pada  pH  5  daya  adsorpsi  meningkat  sebesar  5,4196  mg/L dimana persentase daya adsorpsinya sebesar 54,20%. Hal ini dikarenakan  pH mempengaruhi muatan situs aktif, seperti gugus karboksil yang terdapat pada permukaan biomassa. Pada pH yang  rendah  (asam)  mengakibatkan  permukaan  dinding  sel  biomassa  bermuatan  positif, sehingga  memperkecil  kemungkinannya  untuk  mengikat  ion  logam  yang  bermuatan  positif, karena gugus karboksil cenderung bermuatan netral, dengan reaksi:
R-COO - + H +  R-COOH……………(4)
Sedangkan  pada  pH  tinggi    mengakibatkan  permukaan  dinding  sel  biomassa bermuatan negatif, sehingga gugus karboksil dapat mengikat kation logam lebih banyak. Pada umumnya,  pengikatan  kation  logam  semakin  meningkat  dengan  meningkatnya  pH,  karena semakin  banyak  gugus  R-COO - biomassa  yang  bertindak  sebagai  ligan  dalam  pembentukan kompleks juga semakin banyak, dengan reaksi ;
R-COOH  R-COO - + H + …………..(5)
Adanya muatan negatif ini akan menimbulkan interaksi antara logam yang bermuatan positif dengan situs aktif pada permukaan dinding sel yang bermuatan negatif. Pada saat yang sama,  logam  permukaan  akan  berkompetisi  dengan  OH - dalam  mengikat  kation  logam, sehingga  akan  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan  adsorbs  logam  oleh  biomassa (Hidayatullah, S., 2002). Ion-ion logam dalam larutan teradsorpsi oleh adsorben terlebih dulu mengalami  hidrolisis,  menghasilkan  proton  dan  kompleks  hidrokso  logam  seperti  reaksi berikut:
M 2+ (aq) + H 2 O ↔ M(OH) + (aq) + H + (aq) …(6) Dimana M adalah logam berat bervalensi dua (Horsfall, A. & Spiff. 2004).

## 4. Pengaruh Variasi Waktu Kontak Optimum Terhadap Adsopsi Ion Logam Besi (Fe)
Gambar 2 Grafik hubungan variasi pH terhadap konsentrasi ion logam besi (Fe) teradsorpsi Dari  gambar  2  dapat  diketahui  pengaruh  waktu  kontak  terhadap  daya  adsorpsi biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara.  Secara  garis  besar  dapat dilihat  bahwa  pengaruh  waktu  kontak  terhadap  daya  adsorpsi  tidak  berbeda  jauh.  Ini dikarenakan  pH  dari    larutan  sudah  dikondisikan  dengan  menggunakan  pH  optimum  yang

## 15       30           45          60          90           120
diperoleh pada perlakuan sebelumnya. Pada waktu kontak 15 menit, biomassa batang pisang yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  mampu  mengadsorpsi    ion  logam  besi  (Fe)  sebesar 5,0355  mg/L.  Pada  waktu  kontak  30,  45,  dan  60  menit  terjadi  peningkatan  daya  adsorpsi, biomassa batang pisang  yang terimobilkan pada  abu batu  bara mengadsorpsi ion  logam  besi sebesar  5,0626  mg/L,  5,2338  mg/L  dan  5,4280  mg/L  yang  merupakan  waktu  kontak optimum. Sedangkan pada waktu kontak 90 sampai 120 menit kemampuan adsorpsi biomassa batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  tersebut  mengalami  penurunan  yaitu sebesar  5,2714  mg/L  dan  4,9374  mg/L.  Walaupun  nilai  penurunannya  sangat  kecil,  hal  ini menandakan  biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  mengalami desorpsi  yaitu  melepaskan  kembali  ion  logam  besi  (Fe)  yang  telah  diadsorpsi  karena  telah mengalami kejenuhan oleh ion logam besi (Fe).
5. Pengaruh Perbandingan Massa  Biomassa Batang Pisang dan Abu Baru Bara
Gambar 3. Grafik pengaruh variasi perbandingan massa biomassa  batang pisang dan abu batu bara terhadap ion besi (Fe) teradsorpsi.
Pada gambar 3 menunjukkan bahwa abu batu bara juga mampu menyerap ion logam. Abu batu bara adalah senyawa anorganik dimana abu batu bara mengandung gugus Si-O dari Si-OH  (Silanol)  dan  Si-O  dari  (Siloksan)  yang  mampu  menambah  kemampuan  dalam menyerap ion logam besi (Fe) . Dimana pada perbandingan 0,5:0; 0,5:0,5; 0,5:1; 0,5:1,5; 0,5:2; 0,5:2,5  gram  dan  masing-masing    teradsorpsi  sebanyak  5,0105  mg/L,  5,4676    mg/L,  5,5699 mg/L,  5,2401  mg/L,  5,0679  mg/L  dan  4,9061  mg/L.  Serapan  ion  logam  besi  (Fe)  tertinggi sebesar 5,5699 mg/L pada perbandingan biomassa batang pisang 0,5 gram dan abu batu bara 1  gram.  Peran  immobilisasi  abu  batu  bara  dalam  penelitian  ini  terlihat  jelas  karena  pada perbandingan  massa  terdapat  nilai  massa  optimum  pada  perbandingan  0,5:1  gram,  variasi massa ini digunakan pada perlakuan analisa kadar ion logam besi (Fe) pada air limbah. 6. Hasil Penentuan Kapasitas Adsorpsi
Gambar 4. Grafik hubungan variasi konsentrasi ion logam besi (Fe) terhadap konsentrasi ion logam besi (Fe) yang teradsorpsi
Dari gambar 4 dapat terlihat bahwa jumlah kation ion logam besi (Fe) teradsorpsi pada biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  baracenderung  mengalami peningkatan hingga konsentrasi ion logam besi (Fe) 60 mg/L. Pada konsentrasi 20 mg/L yang teradsorpsi  sebanyak  6,1624  mg/L,  konsentrasi  40  mg/L  yang  teradsorpsi  sebanyak  19,0524 mg/L dan pada konsentrasi 60  mg/L yang teradsorpsi sebanyak 32,8987 mg/L. Dimana pada konsentrasi  60  mg/L  merupakan  konsentrasi  teradsorpsi  terbesar  dan  merupakan  nilai kapasitas  adsorpsi.  Pada  konsentrasi  80  mg/L  yang  teradsorpsi  sebanyak  24,7052  dan  pada 100 mg/L yang teradsorpsi sebanyak 12,5510 mg/L.
Gambar 5 Kurva linieritas Langmuir ion besi (Fe)
Dari  kurva  linieritas  Langmuir  adsorpsi  ion  logam  besi  (Fe)  diperoleh  persamaan  garis linier regresi y = ax + b y = 28,515x + 0,3984 R 2 = 0,4259
Oscik  menyatakan,  dengan  membuat  plot  1/m  terhadapat  1/c,  maka  harga  K  dan  b dapat  dihitung  dari  slope  dan intersept grafik.  Dimana  K  adalah  afinitas  adsorpsi  dan  b adalahkapasitas  adsorpsi. [7] Dengan  nilai intersept adalah    1/b,  dimana  b  adalah  kapasitas adsorpsi maka kapasitas adsorpsi 1/0,3984 = 2,51004 mg/g.

## 7. Hasil Adsopsi Ion logam Besi (Fe) Pada Air Limbah Tambang Batu Bara
Sampel  yang  digunakan  adalah  air  limbah  dari  tambang  batu  bara  yang  berasal  dari pencucian  batu  bara  kotor . Dimana  sampel  sebelum  dilakukan  proses  adsorpsi  dilakukan preparasi  dengan  mengasamkan  sampel  dengan  penambahan  HCl (p) .    Kemudian  diambil  50 mL  sampel  dan  diatur  pada  pH  optimum  yaitu  pada  pH  5  dan  ditambahkan  5  ml hidroksilamin-HCl  5%  yang  berfungsi  untuk  mereduksi  kemungkinan  adanya  Fe 3+ menjadi Fe 2+ . Setelah itu dimasukkan sampel tersebut ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi biomassa batang pisang dan Abu batu bara dengan perbandingan massa 0,5 : 1 gram  yang merupakan perbandingan  massa  optimum  dan  dishaker  selama  waktu  60  menit  yang  merupakan  waktu kontak  optimum.  Diambil  25  mL  sampel  tersebut  ditambahkan  1  bungkus Ferrous  Iron Reagent Powder Pillows kemudian ditunggu selama 3 menit hingga warna kompleks orange terlihat.  Diambil  10  mL  dan  dianalisis  menggunakan  Spektrofotometer  UV/Vis  HACH DR2800 pada panjang  gelombang 510 nm  dan didapatkan kadar ion  logam  besi  (Fe 2+ ) pada air limbah yang tersisa adalah  76,7650 mg/L.
Dilakukan juga analisis air limbah tanpa proses adsorpsi dan didapatkan hasil kadar ion logam  besi  (Fe)  pada  air  limbah  adalah  sebesar  90,6710  mg/L.  Jika  dibandingkan  dapat disimpulkan  bahwa  kemampuan  biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu bara  adalah  sebesar  13,9060  mg/L  atau  sebesar  19,12%.  Pada  proses  ini  dapat  dikatakan bahwa  biomassa  batang  pisang  yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  kurang  baik digunakan  untuk  mengadsorpsi    ion  logam  besi  (Fe)  pada  air  limbah  tambang  batu  bara karena  kadar  ion  logam  pada  air  limbah  sangat  besar  dibanding  kapasitas  adsorpsi  dari biomassa batang   pisang  yang terimmobilkan pada abu bara.

## 8. Karateristik Gugus Fungsi
Identifikasi Gugus Fungsi Biomassa Batang Pisang (Musa Paradisiaca ). Hasil nalisa gugus fungsionalnya berupa spectrum Inframerah dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6 Hubungan bilangan Gelombang (cm -1 ) terhadap % transmitan Spektrum Inframerah .
Hasil  analisa  gugus  fungsionalnya  berupa  spektrum  Inframerah  dapat  dilihat  pada gambar 7 .
Gambar 7   Hubungan bilangan Gelombang (cm -1 ) terhadap % transmitan Spektrum    Inframerah Abu Batu Bara
Analisis  spektrum  yang  dilakukan  adalah  dari  biomassa Musa  Paradisica yang terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  dan  telah  dikontakkan  dengan  ion  logam  besi  (Fe).  Hasil analisisnya berupa spektrum Inframerah yang dapat dilihat pada gambar 8:
Gambar 8 Hubungan bilangan Gelombang (cm -1 ) terhadap % transmitan Spektrum Inframerah Biomassa Batang Pisang yang terimmobilkan pada Abu Batu Bara setelah dikontakkan dengan ion logam  besi (Fe)
Spektrum Inframerah pada gambar 8 memperlihatkan adanya perubahan serapan pada beberapa  bilangan  gelombang  dan  adanya  bilangan  gelombang  baru  yang  muncul.  Hasil perubahan bilangan gelombang tersaji pada table 3:
Tabel 3 Tabel identifikasi gugus fungsi
Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm -1 ) Biomassa Batang Pisang Abu Batu Bara Biomassa + Abu batu bara+ ion logam besi (Fe) -OH 3423,61 3468.24 3412,64 -C-H 2921,11 - 2917,45
-COO 1738,34 ; 1636,67 - 1633,02 -C-O 1325,07 - 1385,08 Si-O  dari (Si-O-Si) - 1089,55 1063,95 Si-O  dari (Si-OH) - 796,96 796,23
Perubahan  pada  bilangan  gelombang  3423,61  cm -1 yang  lebar  dimana mengidentifikasi adanya vibrasi dari hidoksil (-OH) yang semakin lemah serapannya menjadi 3412,64 cm -1 . Kemudian  pada bilangan gelombang 2921,11 cm -1 yang serapannya melemah menjadi    2917,45  cm -1 yang  merupakan  pita  serapan  ulur  dari  –C-H  alifatik.  Pada  serapan karboksil (-COO) memberikan 2 buah pita serapan,  yaitu pita uluran  yang tak simetrik pada bilangan  gelombang  1738,34  cm -1 1636,67  cm -1 mengalami  perubahan  bilangan  gelombang menjadi  1633,02  cm -1 dan  bilangan  gelombang  pada  pita  serapan  1089,55  cm -1 yang mengalami  perubahan  bilangan  gelombang  menjadi  1063,95  cm -1 yang  merupakan  pita serapan dari gugus Si-O dari Si-O-Si (siloksan), serta bilangan gelombang 796,96 cm -1 yang mengalami  sedikit  perubahan serapannya menjadi  796,23 cm- 1 dimana gugus ini merupakan gugus  Si-O  dari  Si-OH  (silanol)  yang  berada  dalam  senyawa  anorganik  abu  batu  bara  yang telah  digunakan  untuk  mengimmobilisasi  biomassa  batang  pisang.  Adanya  perubahan bilangan gelombang dari gugus-gugus fungsi  yang berinteraksi pada biomassa batang pisang yang  terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  menunjukkan  bahwa  biomassa  batang  pisang  yang terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  mampu  mengikat  ion  logam  besi  (Fe),  ditandai  dengan intensitas yang lebih tajam pada spektrum IR akibat adanya vibrasi dari ikatan ion logam besi (Fe)  dengan  senyawa-senyawa  organik  yang  ada  pada  biomassa  batang  pisang  yang terimmobilkan pada abu batu bara.

## Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telahdilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. pH  optimum  terjadi  pada  pH  5  dengan  kadar  teradsorpsi  sebesar  5,4196  mg/L  dan waktu  kontak  optimum  terjadi  pada  waktu  60  menit  dengan    kadar  teradsorpsi sebesar 5,4280 mg/L.
2. Perbandingan  massa  optimum  pada  abu  batu  bara  adalah  0,5  gram  biomassa  batang pisang dan 1 gram abu batu bara dengan jumlah ion logam besi (Fe) yang teradsorpsi sebesar 5,5699 mg/L .
3. Kapasitas  adsorpsi  maksimum  biomassa  batang  pisang (Musa  Paradisiaca) yang terimmobilkan  pada  abu  batu  bara  terhadap  adsorpsi  ion  logam  besi  (Fe)  adalah sebesar 2,51004 mg/g.

## Ucapan Terima kasih
Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :
1. PT.Trubaindo Coal Mining, Bunyut Kutai Barat, Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Kota Bontang yang memberikan bantuan Stimulan Tugas Akhir 2013

## Daftar Pustaka
Hidayatullah,  S.,  2002. Alternatife  Pemanfaatan  Karbon  Aktif  Bagasse  Untuk  Menurunkan Kadar Ion Pb 2+ dan Zat Warna Tekstil. Vol 4 No.1 Jurnal Kimia Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Sebelas Maret.
Horsfall, A. & Spiff. (2004). Removal of Cu(II) and Zn(II) Ions from Wastewater by Cassava ( Manihot  esculenta Cranz)  Waste  Biomass. African  Journal  of  Biotechnology.  2  (10) : 360-364.
Lestari, S.dkk.  2003. Studi Kemampuan Adsorpsi Biomassa Saccharomyces cerevisiae yang Termobilkan pada Silika Gel Terhadap Tembaga (II).Teknosains 16A (3): 357 – 371.
Oscik, J. 1982. Adsorption . New York: JohnWiley & Sons, Inc.
Pratiwi, N.dkk. 2009. Kajian Biosorpsi Al(III) dalam larutan Oleh Biomassa Batang Pisang (Musa  Paradisiaca)  Yang  Terimobilkan  Pada  Abu  Layang  Batu  Bara .  Sains  dan Terapan. 2(1):73-84.
Widhiati,  I.A.G,  dkk.  2012. Studi  Kinetika  Adsorpsi  Larutan  Ion  Logam  Kromium  (Cr) menggunakan  Arang  Batang  Pisang  (Musa  Paradisiaca)  . 6(1):8-16  Jurnal  Kimia FMIPA Universitas Undayana, Bukit Jimbaran.
Widhianti, WD, 2010. Pembuatan Arang Aktif dari Biji Kapuk (Ceiba pentandra L) Sebagai Adsorben  Zat  Warna  Rhodamin  B . Skripsi Sarjana  FSM.  Universitas  Airlangga. Samarinda.